本文选用了LA0.6Sr0.15Na0.1□0.15MnO3(□为空位)为母体,用溶胶一凝胶方法制备了多晶样品Agx-δ-La0.6Sr0.15Na0.1Agδ□0.15-δMnO3(x=O.00,0.016,0.04,0.1).当x≥0.04时,其X光衍射谱上观察到了面心立方结构金属Ag相;掺杂样品的居里温度比未掺杂样品的要高,而且,随掺杂比例的增大而降低;掺杂样品在未加外磁场时的电阻率比未掺杂的要高,并随掺杂比例的增大而增大;当x=0.04时,MR在一个相当宽的温区内(207～286K)基本保持不交,即MR=(5.08±O.20)%,在一定程度上改善了母体样品MR的温度稳定性.
钙钛矿锰氧化物 磁电阻 磁电阻的温度稳定性